van't Hoff und E. F. Armstrong: Oceanische Salzablaeerungen. XVIII. Öbl 



Anfangs steigt also die Tension des Gipses an, scheint nach elf Tagen 

 constant zu werden, sinkt dann aber wieder und stellt sich schliess- 

 lich nach anderthalb Monaten wiederum scheinbar constant ein, ohne 

 Garantie, dass hiermit der Endwerth erreicht sei. Berücksichtigt man 

 dazu, dass bei niederen Temperaturen die Einstellung noch mehr Zeit 

 in Anspruch nehmen würde, so wird erklärlich, dass wir die da- 

 maligen Versuche aufgaben. Dann war auch der angewendete, bei 

 80— 90 theilweise entwässerte, 1 2 Procent Wasser haltende praeci- 

 pitirte Gips ein seiner Natur nach nicht scharf definirter Complex, 

 der vielleicht sogar instabile Modificationen enthält, und so kam es 

 zunächst auf die Reindarstellung des Halbhydrats an und dann auf 

 das Beschleunigen der Maximaltensionseinstellung. 



Darstellung vom Halbhydrat des schwefelsauren Kalks 

 CaS0 4 .+H 2 0. 



Zur Reindarstellung des wohl krystallisirten Halbhydrats von schwe- 

 felsaurem Kalk wurde bis dahin Erhitzen von Gips mit gesättigter 

 Kochsalzlösung in zugeschmolzenem Rohr empfohlen. Wir fanden, 

 dass dieselbe schon gelingt bei kurzem Sieden von praeeipitirtem Gips 

 mit einer etwa halbgesättigten Kochsalzlösung. Weil aber dann beim 

 Abkühlen Rückverwandlung in Gips eintreten kann und das Chlor- 

 natrium sich nicht so leicht vollständig entfernen lässt, empfiehlt sich 

 statt Kochsalzlösung die gewöhnliche Salpetersäure: 5O 0cm derselben 

 (s. G. 1.4) wurden mit 20^ Gips während etwa 18 Stunden bei 40 

 erwärmt: das Halbhydrat zeigt sich dann unter dem Mikroskop als 

 schön ausgebildete prismatische Krystalle und lässt sich, nach Ab- 

 giessen der Säure, durch Auswaschen mit Alkohol und nachheriges 

 Trocknen leicht reinigen. Die Analyse ergab 6.23 Procent Wasser, 

 wie die Formel CaS0 4 .+H 2 verlangt. Mit Wasser befeuchtet zeigen 

 die Krystalle unter dem Mikroskop, nach theilweiser Lösung, sehr cha- 

 rakteristisch die Verwandlung in Gips, während sie beim Erhitzen, 

 unter Wasserverlust , undurchsichtig werden. 



Beschleunigung der Maximaltensionseinstellung. 



Die Schwierigkeit der Tensionsbestimmung wird, wie erwähnt, 

 durch verzögerte Einstellung der Gleichgewichtslage bedingt. Diese 



